

. 







/< 



145 



Auch die Bleiche verandert die Faser nicht, es mag die Rasen- oder Chlorbleiche angewandt werden. 

 Die Clilor- oder chemische Bleiche kann auch keineswegs wegen einer etwaigen chemischen Umwandlung 

 der Fasersubstanz den Namen fiihren. In jeder chemisch gebleicliten Faser lasst sich die Zusammensetzung 

 aus Cellulose naehweisen , wenn auch durch Infiltration die Fasersubstanz allerdings eine fremde Beimi- 

 schung erhalt. Diese wirkt aber nicht umbildend auf die Materie der Faser. Das Weisswerden der Faser 

 bei der Bleiche wird verursacht : 1 . Durch Entfarbung der den Fasern , trotz der vorangegangenen Reini- 

 gung, noch anklebenden Reste der Rinde und des Cambiums, so wie durch theilweise Loslosung und 

 Absonderung dieser Reste. 2. Durch Entfarbung des Inhaltes, welcher die Hohlung der Faser ausfiillt. 

 3. Durch Mattwerden der glanzenden Oberflache in Folge der langsam einwirkenden Gahrung. 4. Durch 

 Triibung und Auflockerung der Faser in ihrem Innern in Folge eben dieser Einwirkung. Vermoge solcher 

 Eigenschaften reflectirt die Faser das Licht im starkeren Grade und erscheint dadurch weisser. Am besten 

 zeigt sich diese Eigenschaft der gebleicliten Faser unter dem Mikroskope , wenn man sie mit der rohen 

 Faser vergleicht. Die rohe Faser ist durchscheinend, die gebleichte in einem viel geringeren Grade. 

 Ubrigens verhalt sich die Flachsfaser bei der Bleiche ganz so wie die Baumwollfaser , woriiber unten 

 Naheres angegeben ist. 



Durch anhaltende Einwirkung der Bleichflussigkeit und durch die Gahrung werden die noch zusam- 

 menhangenden und verklebten Biindel der Fasern aufgelockert und das Gewebe gleichformiger. Die ankle- 

 benden Unreinigkeiten der Faser, namlich Kornchen des Zellinhaltes , zersetztes Chlorophyll , Membranen- 

 reste, werden grosstentheils entfernt und um so sicherer, je anhaltender und starker die Einwirkung ist. 

 Bleiben auch zuletzt solche Uberreste an der Faser zuriick, so sind sie vollig entfarbt. Doch gewinnt die 

 Leinwand an Reinheit , wenn auch diese farblosen Reste durch fortgesetzte Bleiche entfernt werden. Eine 

 gute Bleiche soil daher die Leinwand nicht nur vollkommen weiss, sondern auch rein machen, und die 

 Uberreste der umgebenden Zellschichten des Bastes von der Faser vollstandig entfernen. Man kann sich 

 zur Beurtheilung der Bleiche , nachst den sonstigen Merkmalen , des Mikroskopes mit vielem Vortheile 

 bedienen. Man erfahrt dadurch am besten, welchen Grad der Reinheit die Fasern und Faden erlangt haben. 



Bei der Appretur der Linnenzeuge werden die Fasern untereinander verklebt, ohne Veranderungen 

 zu erleiden. Durch das Waschen wird die Appretur allmahlich entfernt und die Fasern wieder auf- 

 gelockert. 



Entsprechend den geringen Veranderungen, welchen die Faser beim Spinnen, Weben und Bleichen 

 ausgesetzt ist, stellt sich das Gewebe der gebleicliten Leinwand im Wesentlichen wenig verschieden dar 

 vom praparirten Flachse. In Fig. XXX ist ein Theil eines Fadens aus guter, mittelfeiner, gebleichter 

 Leinwand zu sehen. Die Fasern sind unbedeutend gewimden , sonst zeigen sie den bekannten Bau. Die 

 Unreinigkeiten der Oberflache sind entfernt. Hier und da bemerkt man in der Leinwand auch Fasern, wie 

 Fig. XXXI, an denen noch geringe Unreinigkeiten zuruckgeblieben sind, die aber vollig entfarbt die 

 Weisse der Leinwand nicht zu beeintrachtigen im Stande sind. In groberen, wenn auch ziemlich weissen 

 Leinwanden, findet man an den Faserbiindeln noch ganze Zellreihen und grossere Gewebsstiicke der Rinde 

 und des Cambiums vor, vom Ansehen wie Fig. XXV, A. Die Hauptursache , warum grobe Leinwanden 

 schwerer zu bleichen sind und nicht jenen Grad von Weisse erlangen, liegt in der Dicke der Faden und 

 Faserbiindel, zwischen denen sich die Uberreste der Rinde und des Cambiums leichter und haufiger 

 erhalten, daher die Leinwand auch ein grauliches Ansehen beibehalt. Oft findet man in Leinwanden alle 

 Gestalten der Faser untermischt, welche fruher beschrieben und in Fig. XXVIII abgebildet wurden. 

 Je geringer die Flachssorte ist, aus der die Leinwand bereitet wurde, desto haufiger trifft man halbent- 

 wickelte und unregelmassige Fasern. Ebenso findet man in der Leinwand stellenweise Fasern, welche beim 

 Brechen und Hecheln gezerrt und gequetscht wurden. Solche Fasern sind in schlechten Leinwanden , die 

 aus wergigem Flachse verfertigt werden, haufiger. Sie stellen sich wie Fig. XXXII dar. Durch den Druck 

 haben sie hier und da Querfalten und Risse erhalten. Die Falten erscheinen wie bei a, a, a, «, stehen 



Denkschriften d. mathem.-naturw. CI. IV. Bd. 



19 



ir 







■ 







1 

















J 





\ 



' 











' 





i 









1 





i: 



1 





1 





i 





. 





\ 







• i 















(t 





